— 55 — 



mentiy-Fourchambault et Decazeville, qui, depuis un quart de siècle, 

 collabore à mes recherches avec l'esprit le plus libéral et la tech- 

 nique la plus subtile, de chercher à incorporer aux aciers au nickel 

 des proportions notables de manganèse. Dans la région de l'invar, 

 on put atteindre environ 8 7») tout en conservant des lingots 

 bien maniables. Les alliages plus riches en manganèse refusaient 

 rapidement le travail de la forge. L'étude des dilatabilités me 

 fit voir que l'anomalie était grandement atténuée, le minimum s'éle- 

 vant, en fonction des additions centésimales de manganèse, de 

 chrome, de cuivre ou de carbone, ainsi que l'indiquent les courbes 

 de la figure 7. 



Ce fut, pour moi, aussitôt, la vision d'une possibilité, lointaine 

 peut-être, mais certaine, vers une solution toute nouvelle du pro- 

 blème de la compensation. 



Pour en bien comprendre la raison, comparons à nouveau les 

 diagrammes des dilatabilités et des élasticités. Si les coefficients 

 thermiques se rapportent à la docilité avec laquelle les métaux 

 se prêtent aux déformations, les coefficients relatifs à l'élasticité 

 devront, comme nous l'avons vu, changer de signe. 



Les additions faites aux alliages de fer et de nickel doivent 

 donc atténuer graduellement l'anomalie thennoélastique; tout le 

 problème convergeait dès lors vers la possibilité de l'abaisser de 

 telle sorte que la courbe en vînt à placer son maximum sur l'axe 

 des valeurs nulles. Le problème pratique imposait, en plus, 

 cette condition, que l'alliage fût aisément réalisable, et possédât la 

 limite élastique élevée que réclament les régleurs. 



La solution fut trouvée dans l'incorporation, à un alliage voisin 

 de l'invar, de quantités élevées de chrome et de carbone, opération 

 dont il fallait trouver la méthode. Mais les Aciéries d'Lnphy ne 

 se laissent pas longtemps arrêter par les problèmes ardus; elles 

 purent, dans le courant du printemps 1913, réaliser des alliages 

 à haute teneur en chrome, qui affirmèrent immédiatement la pos- 

 sibilité d'obtenir la nouvelle solution que j'avais entrevue. 



L'intérêt d'opérer sur une courbe tangente à l'axe des valeui'S 

 nulles est multiple. 



Au voisinage du maximum, les variations de la teneur en 

 nickel peuvent être notables, sans que les propriétés thermoélastiques 

 du spiral cessent d'être bonnes ; alors que, dans les alliages binaires, 



